1879. 
BEL AGE. — CALCAIRE DE L0RMARD1ÈRE. 
443 
On peut considérer comme éminemment hydraulique tous les bancs 
depuis le collet blanc n° 22 jusqu’au-dessous du banc n° 25 appelé 
serré vert. La couleur gris-bleuâtre provient des débris organiques et 
surtout des pyrites contenues dans ces bancs. Ces matières se brûlent 
au contact de l’air dissous dans l’eau et finissent par faire disparaître 
la couleur bleuâtre qu’elles donnaient primitivement aux bancs. Cette 
couleur se trouve remplacée par une teinte jaunâtre due à l’oxyde de 
fer formé. J’ai pu recueillir une empreinte de fossile possédant ces 
deux couleurs, la couleur foncée à la partie inférieure, la couleur jau¬ 
nâtre à la partie supérieure. 
Le sable disparaît en général par la cuisson en se combinant avec 
la chaux, comme on peut le remarquer avec la chaux vive qui se 
dissout complètement dans de l’acide chlorhydrique, en abandonnant 
une forte gelée de silice. 
A partir du serré vert, le calcaire est beaucoup plus argileux. En 
prenant comme base le fond même de la carrière, les couches rencon¬ 
trées dans la construction d’un puits ont été en allant de haut en bas : 
N° 1. Fin du serré vert. 0 ml 70 
2 . » » .. 2 m 10 
3. » » 0™30 
4. » » 2 m 20 
5. » » 2 m 50 
Cette coupe ne peut être qu’approchée, aucun banc ne se séparant 
nettement du précédent. 
Les bancs n° 1 et n° 2 se distinguent l’un de l’autre parla texture. 
Le banc n° 3 est une argile verdâtre assez facile à distinguer. 
Le banc n° 4 est puissant, il contient beaucoup de grosses Natices 
(Natica crassatina ). 
Entin le banc n° 5 est plus bleu et plus foncé que tous les autres. 
La différence de teinte, ainsi que sa composition chimique, peuvent 
servir à le distinguer du banc n° 4. Cependant cette différence de 
teinte n’est bien accusée qu’au milieu de chaque banc, les couches 
calcaires se fondant insensiblement en passant du n° 4 au n° 5. 
Le banc n° 3 est le seul qui n’est pas exploitable, vu sa pauvreté en 
calcaire et son peu d’épaisseur, d’ailleurs il ne peut rien donner 
comme ciment. 
Passons maintenant en revue chacun des autres bancs au point de 
vue industriel. 
Banc n° 1. — Ce banc contient 21,95 pour 100 d’argile, on voit 
qu’il n’est pas assez argileux pour former un ciment de prise facile. 
S’il est peu cuit, le calcaire seul se cuit, ce banc étant peu homogène, 
